o nové méthode měření účinku světla na chromovanou želatinu. 49 



Chromatschicht eingeleitet. Die entsprechenden Messresultate sind 

 für einige Platten in den Tabellen Nr. 3, 4, 5, 6, 1, 8 niedergelegt. 

 Die Belichtung der Platte erfolgte in diffusem, möglichst gleich- 

 artigem Tageslichte gemäss der Anordnung Fig. 3. Der Grad der 

 Belichtung (die chemische Lichtstärke) wurde mittels eines Skalen- 

 photometers nach Vogel gemessen und die Kopiergrade während der 

 gewöhnlich einstündigen Belichtungszeit 2 bis 4mal abgelesen. Nach 

 der Theorie des VoGEL'schen Skalenphotometers verhalten sich die 

 Logarithmen der zur Wirkung kommenden Lichtintensitäten wie die 

 abgelesenen Kopiergrade. 



Um den Einfluss der Schwankungen der Lichtintensität (hervor- 

 gerufen durch Wolkenbildung, Abnahme der Helligkeit des Firmaments 

 mit vorgeschrittener Tageszeit, etz.) auf den Gang der Widerstandsän- 

 derungen verfolgen zu können, wurde gleichzeitig die jeweilige Be- 

 leuchtungsstärke mittels eines WEBER'schen Photometers in Lux ge- 

 messen; die diesbezüglichen Resultate sind in den Diagrammen Fig. 

 6, 7, 8, 9, 10, 11 durch das Schaubild MM (Mittel mm) dargestellt. 



Sämtliche abgelesenen ballistischen Galvanometerausschläge wur- 

 den auf die einheitliche Grundtemperatur von 20^0 und auf den 

 entsprechenden, wirklichen Belichtungsgrad x reduziert (auf die Re- 

 duktionsformeln pg. 39 kann hier Raummangels halber leider nicht 

 näher eingegangen werden). 



Wie aus allen Widerstandsmessungen hervorgeht, findet durch 

 die Belichtung eine wesentliche Erniedrigung des Ausschlages 

 statt, d. h. es tritt eine bedeutende Erhöhung des galvani- 

 schen Widerstandes der Chromatgelatineschicht ein. Mit der 

 Dauer der Belichtung wächst der Widerstand in einer evidenten Ge- 

 setzmässigkeit, wie aus dem kontinuierlichen Verlauf der Kurven K 

 zu ersehen ist, worin die Abhängigkeit der Galvanometerausschläge 

 von der Belichtungszeit ausgedrückt ist. (Fig. 6, 7, 8, 9, 10, 11.) 



Es zeigte sich ferner, dass noch nach Abschluss der Belichtung 

 eine gewisse Zeit ein weiteres Steigen des Widerstandes stattfindet, 

 was ein Beweis dafür ist, dass auch im Dunkeln noch der durch die 

 Belichtung bewirkte Umwandlungsprozess sich fortsetzt. Die Kurven 

 k in vorerwähnten Figuren deuten in den gestrichelten Teilen den 

 weiteren Verlauf der Abnahme der Ausschläge im Dunkeln an. Es 

 zeigt sich bei allen Kurven ein ziemlich scharfes Knie, die Wider- 

 standszunahme ist beim abermaligen Verdunkeln anfangs noch rasch 

 (siehe Figur 8.), nimmt dann immer rascher ab, um nach 1 bis 2 



Věstník Král. České Spol. Nauk. Třída If. 3 



